H. Traube, Ueber die Krystallform einiger Lithiumsalze. 



183 



auf ihrer Oberfläche nach der Bestäubung' viel schärfer, als 

 das Kaliumlithiumsulfat, insbesondere tritt die innige Durch- 

 dringung der in Zwillingsstellung sich befindenden Individuen 

 durch die Bestäubung deutlich hervor. Drei derartige Zwillings- 

 krystalle sind in Fig. 9, 10, 11 nach der Bestäubung gezeichnet. 

 Sehr auffallend sind insbesondere die negativ elektrischen 

 Theile in den positiv erregten Prismenflächen in Fig. 9 und 10, 

 in dem ersten Krystall befindet sich sogar inmitten eines 

 solchen negativ elektrischen Fleckes eine positiv erregte Stelle. 

 Dabei ist zu bemerken, dass die Prismenflächen vollständig 

 glatt sind, nicht das geringste Anzeichen einer Verwachsung 

 kann man wahrnehmen. Bei jeder elektrischen Erregung- 

 wiederholt sich nach der Bestäubung genau dasselbe Bild. 

 Bei dem in Fig. 11 gezeichneten Krystall sind nur 3 Prismen- 

 flächen zur Ausbildung gelangt, anscheinend ist er gleichfalls 

 ein Zwilling, wenigstens nach der elektrischen Erregung auf 

 den Prismenflächen zu beurtheilen, die bei einfachen Krystallen 

 sonst immer frei von jedem Belag sind, das eine Individuum 

 tritt aber gegen das andere sehr in der Grösse zurück. 



Die Stärke des optischen Drehungsvermögens wurde in 

 einem Krystall für Na-Licht bestimmt zu 1,93°, andere Kry- 

 stalle gaben noch niedrigere Werthe. Der hier angeführte 

 Werth ist wahrscheinlich zu gering; bei der innigen Durch- 

 wachsung der zu Zwillingen zusammentretenden entgegen- 

 gesetzt drehenden Individuen gelang es nicht, genügend dicke 

 Platten darzustellen , welche nur aus einem Individuum be- 

 standen. 



8. Mischkrystalle von Kaliumlithiuinsulf at und Kalium- 

 lithiummolybdat. 



Das reine Kaliumlithiummolybdat hat die Zusammensetzung 

 K Li Mo 4 -\- H 2 und krystallisirt , wie an einer anderen 

 Stelle gezeigt wird, rhombisch. Man kann aber aus einer 

 Lösung, welche K Li S 4 und K Li Mo 4 enthält, wasserfreie 

 Mischkrystalle erhalten von der Form des Kaliumlithiumsulfats ; 

 ich bekam aus einer Lösung, welche ungefähr 3 Theile K Li S 4 

 auf 1 Theil KLiMo0 4 enthielt, Krystalle der Zusammen- 

 setzung : 



18KLiS0 4 + K Li Mo 0, 



